Das Verhalten verholzter Membranen gegen Kaliumpermanganat. 183 



Farbe auf dem ganzen Schnitt, mit Ausnahme der Markstrahlen, 

 bei Hex tritt kaum Entfärbung ein. Bei weiterer Einwirkung des 

 Manganats werden die Schnitte sehr spröde und zerbröckeln leicht, 

 doch zeigte sich Hex nach vierstündiger Einwirkung intensiv ge- 

 färbt. Ebenso waren Quercus, luglans nach dieser Zeit noch ge- 

 färbt, die gefärbte Substanz war aber leicht löslich. Auch in 

 diesen Fällen erhielt sie sich am längsten in den Markstrahlen. 

 Das merkwürdige Verhalten des Koniferenholzes gegenüber 

 der Einwirkung von Kaliumpermanganat legt die Annahme nahe, 

 dass dieses Holz einen wesentlich geringeren Prozentsatz von der, 

 durch die Manganatreaktion färbbaren Substanz enthalte als angio- 

 sperme Hölzer. Da, wie Czapek (1. c, p. 144) im Anschluss 

 an Tollens und W h e e 1 e r anführt, das Koniferenholz auffallend 

 wenig von dem durch Natronlauge in Lösung gehenden Xylan 

 enthält, so erschien es von Interesse, auch auf solches, vom Xylan 

 durch Kochen in Natronlauge befreites Holz die Manganatreaktion 

 anzuwenden. Es wurden zu diesem Zweck kleine Zweigstücke 

 von Rosa, Ligustrum, Ribes, Abies in einer Lösung von 15 gr 

 Na^O auf 150 ccm Wasser bis zu 3 Stunden erhitzt und von 

 Zeit zu Zeit an Schnitten durch die Zweigenden die Manganat- 

 Reaktion vorgenommen. Eine Abnahme der Intensität der Färbung 

 trat nicht ein, und obgleich gegen den Schluss des Versuchs bereits 

 die Membranen stark zu verquellen begannen, war der einzige 

 Unterschied zwischen den mit heisser N a O H behandelten und 

 normalen Membranen nur eine geringe Löslichkeit der gefärbten 

 Substanz in den verquellenden Membranen. 



Das Verhalten der verholzten Membran zu Kupferoxyd- 

 ammoniak und Chlorzinkjod nach der Manganatreaktion. 



Nach den Ergebnissen Czapeks ') bildet das Hadromal 

 nur einen sehr geringen Prozentsatz der Trockensubstanz des 

 Holzes. Es ist daher a priori nicht wahrscheinlich, dass wir in 

 dieser Substanz wirklich das hypothetische Lignin, den verholzenden 

 Stoff vor uns sehen. Das folgt auch ganz klar aus dem Verhalten 

 der mit Hydroxylamin- oder (kurze Zeit) mit Manganatlösung be- 

 handelten Holzfaser, in welcher das Hadromal als zerstört anzu- 



1) 1. c, p. 165. 



